135 



rung ein, während ich eine solche bei der temporären 

 Torsion nicht beobachtet habe/) doch muss ich bemerken, 

 dass für die letzte Art der Beobachtungen der Apparat 

 nicht besonders eingerichtet war. 



Die Anzahl der überhaupt untersuchten Drähte be- 

 trägt: Kupfer 22, Messing 22, Stahl 18, Eisen 15, Neu- 

 silber 12, Zink 12, Blei 12, Magnesium 10, Aluminium 

 8, Silber 4, Nickel 4. 



Bei Neusilber-, Eisen- und Stahldrähten hat sich, 

 wenn sie geglüht waren, die Torsion nie auch nur an- 

 nähernd gleichmässig über die Länge des Drahtes ver- 

 theilt,^) bei ihnen traten vielmehr stets scharfe Torsions 

 knicke ein, d. h. Puncte, von denen aus gerechnet die 

 ganze obere Länge des Drahtes sowohl wie die ganze 

 untere für sich betrachtet ohne Torsion sind, beide Theile 

 aber gegen einander um den Torsionswinkel tordirt, ver- 

 schoben sind. 



Nicht geglühte Drähte tordirten sich fast immer 

 gleichmässig, waren aber ohne Belastung nie ganz gerade 

 und ich habe deshalb mit solchen Drähten nur bei ver- 

 hältnissmässig grosser Belastung beobachten können. 

 Unter diesen Verhältnissen habe ich aber auch bei ihnen 

 stets eine permanente Verlängerung bei permanenter 

 Torsion beobachtet. 



Stahl 14 Tage mit 45 — ^ belastet, dann bei dieser 



^ mm- ' 



Belastung tordirt. 



P 1.50 7.11 101.66 148.97 



S 0.20 0.78 4.42 5.81 



') Vergl. hierüber Fr. Braun : Ueber die Natur der elastischen 

 Nachwirkung. Pogg. Ann., Bd. 15'J, pg. 337. 



-) Die gleiche Bemerliung hat für Stahl und Eisen schon Hr. 

 Warburg gemacht. 



